1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLOSUNGEN. i 
Mineralien auf feurig-fliissigem Wege (bei gewöhnlichem Druck und ohne 
Gegenwart von Wasser u.s.w.) überhaupt nicht möglich ist. 
Ueber die graphischen Darstellungen zur Erleuchtung der 
auf der Zusammensetzung der Silikatschmelzlésungen 
beruhenden Individualisation der Silikatmineralien. 
(Hierzu Tafel I und II), 
In Betreff der Ca- und Mg-,Fe-(und Mn-) Silikatschmelze gab ich 
in meinen Studien iiber Schlacken (1884) ein graphisches Schema?, um 
die Beziehung zwischen Mineralbildung und Zusammensetzung der Schmelz- 
flüsse zu erleuchten. Bei unseren unten folgenden Erörterungen über die 
Gesetze der Mineralbildung und die Schmelzpunkt-Erniedrigung der Silikat- 
lösungen gebrauchen wir dieses Schema — zwar fallen die maximalen 
Schmelepunkt-Erniedrigungen (die eutektischen Punkte) mit den Grenzen 
der Individualisationsfelder zusammen, — ich werde deswegen das 
Schema (Tafel I) hier wiederholen, indem ich es doch gleichzeitig durch 
zahlreiche neue Beobachtungen ergänzt und präcisirt habe. Daneben 
habe ich ein entsprechendes Schema (Tafel II) für die Bildung der Mine- 
ralien (Anorthit und Äkermanit-Melilith-Gehlenit) in den Ca-4/,-Silikat- 
schmelzen ausgearbeitet. 
Die Silicirungsstufe (oder der Aciditätsgrad) ist auf dem Ordinat und 
das Verhältniss Ca: Mg,Fe (oder Ca: Mg,Fe,mn) bei Tafel I, bezw. 
Ca: Al, (oder Ca,mg,Mn,Nas : Al,) bei Tafel II auf der Abscisse ab- 
gesetzt. 
1 Unter anderem erinnern wir daran, dass man durch Umschmelzen von Amphibol immer 
Pyroxen bekommt. — C, Doelter (N. Jahrb, f. Min., 1897, I) betont, dass bei seinen 
einschlågigen Versuchen, wenn dieselben bei einer höheren Temperatur angestellt wurden, 
immer Augit resultierte; bei niedriger Temperatur (500—700°) bildete sich dagegen, 
aus Schmelzen mit Borax oder Chloriden, ein Mineral, das er mit Amphibol identifici- 
ren zu können glaubt. — Ueber die Synthese von Hornblende auf hydatopyrogenetem 
Wege (monatelanges Erhitzen auf 5500 der Bestandtheile mit Wasser, in einer Glasbirne) 
siehe K. v. Chrustschoff, N, Jahrb, f. Min, 1891, II. 
Dieses Schema, das ich in Jernkortorets Annaler (1885) etwas erweiterte, ist späterhin 
in mehreren Zeitschriften und Lehrbüchern abgedruckt worden (von R. Åkerman in 
Jernkontorets Annaler 1886, und in Stahl und Eisen, 1886; von E. Hussak in 
Oesterreich, Zeitsch, f. Berg- und Hüttenw. 1886; von C. Dürre in Zeitschr, d. 
Vereins deutscher Ingenieure, 1888; von Hans Freiherr v. Jüptner in Forstschritte 
im Eisenhüttenlaboratorium, 1896, Grundzüge der Siderologie, I, 1900, und andere 
Stellen), 
» 
